871 



setzt, nehmen eine braune Farbe an, die beim Erkalten tief Pomeranzen- 

 gelb. Decrepitation findet nicht statt. Zwei Analysen ergaben: 



Wismuthoxyd . 

 IJranoxyd . . 

 Arsensäure . . 

 Wasser . . . 



61,43 

 20,29 

 11,88 

 4,32 



59,34 

 20,54 

 13,03 

 4,65 

 97,56. 



Hiernach die Formel: 5Bi 2 3 ,As,0 5 -f 3U 2 :? , As 2 5 -f 10H 7 0. — 3) Trö- 

 ge r i t. Die gelben Krystalle nehmen beim Erhitzen unter Wasser-Abgabe 

 und ohne Veränderung der Form vorübergehend goldbraune Färbung und 

 starken Glanz an. Nach dem Erkalten werden sie wieder gelb. Der ge- 

 glühte Trögerit zerfällt beim Befeuchten mit Wasser in viele kleine schim- 

 mernde Blättchen, wobei sich ein schwaches Geräusch und geringe Wärme- 

 Entwickelung bemerklich macht. 



Uranoxyd . . 



. 53,73 



59,30 



Arsensäure . . 



. 17,39 



17,89 



Wismuthoxyd . 



. 0,74 



2,21 



Kupferoxyd 



. 0,56 





Kobaltoxyd . . 



. Spur 



1,45 



Bergart . . . 



. 1,09 



0,99 



Wasser . . . 



. 17,03 



17,81 





97,14. 



99,65. 



Die Formel des Trögerit: 3U 2 3 ,As 2 O ä + 12H 2 0. — 4) Zeunerit. 

 Wurde zuerst für Kupferuranglimmer gehalten. Die Analyse (1) wies 

 aber keine Phosphorsäure nach. Winkler untersuchte daher auch noch 

 zur Vergleichung schöne Krystalle des Kupferuranit von Redruth (2 u. 3). 





1. 



2. 



3. 



Kupferoxyd . . . 



. 7,49 



8,07 



8,13 



Uranoxyd . . . 



. 55,86 



62,10 



60,71 



Arsensäure . . . 



. 20,94 



3,10 



3,24 



Phosphorsäure . . 





13,91 



13,54 



Wasser . . . . 



. 15,68 



15,01 



15,36 





99,87. 



102,19. 



100,98. 



Der Zeunerit hat demnach die Formel : CuO,2U 2 3 ,As 2 <s -f- 8H 2 0. Im 

 Kupferuranit von Redruth ist ein Theil der Phosphorsäure durch Arsen- 

 säure vertreten. — 5) Uranospinit. Neben dem Zeunerit machte sich 

 ein zeisiggrünes Mineral bemerkbar. Weisbach vermuthete , dass es die 

 dem Kalkuranit entsprechende arsensaure Verbindung sei. Die Analyse 

 bestätigte dies (I). Zur Vergleichung analysirte Winkler einen Kalkura- 

 nit von Falkenstein im sächsischen Voigtland, der sich frei von Arsen- 

 säure zeigte (II). 



